## STUDI EKSPERIMEN PENGARUH CAMPURAN SIKA DALAM MENINGKATKAN KUAT TEKAN BATA RINGAN
Arman. A*, Hamdeni Medriosa*, Agri Americo a.*, M.Ridwan.*, Faizal RahmatFantoni**
*Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Padang **Mahasiswa  Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Padang DOI: http://dx.doi.org/10.31869/rtj.v3i1.1636
Dalam pembuatan nya, bata ringan mempunyai campuran agregat khusus yaitu bahan seperti pasir,  semen,  zat additive sikament  NN ,  dan  air  dalam  pembuatan  bata  ringan.  Agregat  khusus  bata ringan  dapat  diperoleh  dari  alam  baik  secara  langsung  maupun  dari  proses  terlebih  dahulu.  Bata ringan  biasa  yang  beredar  dipasaran  banyak  yang  tidak  sesuai  dengan  Standar  Nasional  Indonesia (SNI  15-2094-1991  dan  SNI  15-2094-2000). zat additive sikament  NN merupakan  cairan  yang berfungsi sebagai zat additive untuk mengurangi kadar air dan untuk mempercepat pengerasan beton dan kelecekannya tinggi, sesuai dengan A.S.T.M C494-81 Type F. Dari hasil pemeriksaan kuat tekan bata ringan dengan penambahan zat additive sikament NN pada tiga variasi dimana tiap-tiap variasi tersebut  memiliki  umur  rencana  yaitu  3  hari, 14  hari, dan  28  hari  untuk  bata  normal  hasil  uji  kuat tekan pada umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 11,14 MPa, pada umur 14 hari di dapatkan nilai kuat  tekan  12,45  MPa  dan  pada  umur  28  hari  di  dapatkan  nilai  kuat  tekan  12,79  MPa.Untuk  bata dengan campuran 5% zat additive sikament NN pada sampel yang di uji pada umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 14,36 MPa, pada umur 14 hari campuran 5% di dapatkan nilai kuat tekan 16,06 Mpa, dan pada umur 28 hari di dapatkan nilai kuat tekan 19,30 MPa. Untuk bata campuran 15% zat additive sikament NN pada sampel uji tekan umur 3 hari di dapatkan nilai kuat tekan 24,13 MPa, pada umur 14 hari di dapatkan nilai kuat tekan 26,47 MPa dan pada umur 28 hari di dapatkan nilai kuat tekan 26,97 MPa.  Untuk  bata  campuran  25%  pada  sampel  yang  di  uji  tekan  umur  3  hari  di  dapatkan  nilai  kuat tekan 25,14 MPa, pada umur 14 hari di dapatkan nilai kuat tekan 28,33 MPa dan pada umur 28 hari di dapatkan  nilai  kuat  tekan  29,94  MPa,  sedangkan  Zat additive sikament  NN, Zat Foam  Agent  (Busa) terhadap  pemakaian  volume  air  diambil  5%  di  peroleh  hasil  kuat  tekan  bata  ringan  rata-rata  pada umur 28 hari 15,28 MPa
Kata Kunci: Bata Ringan, Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa)

## PENDAHULUAN
Bangunan  gedung  struktur  rangka  beton bertulang  dengan  bata  ringan  banyak  diminati di  Indonesia  termasuk  di  daerah  yang  tingkat resiko  gempa  tinggi.  keberadaan  bata  ringan dalam  struktur  rangka  selalu  diabaikan  dengan menganggapnya  hanya  sebagai  komponen tanpa penahan beban ( non-structure ). Berdasarkan
hasil pengujian telah membuktikan  bahwa  bata  konvensional  dalam struktur  rangka  beton  bertulang  berpengaruh terhadap  kekuatan,  kekakuan  dan  daktilitas struktur secara keseluruhan.
Bata ringan ini pertama kali dikembangkan  di  Swedia  pada  tahun  1923 sebagai  alternatif  material  bangunan  untuk mengurangi  penggundulan  hutan.  Bata  ringan ini  kemudian  dikembangkan  lagi  oleh  Joshep
Hebel  di  Jerman  pad  tahun  1943.  Di  Indonesia sendiri  bata  ringan  mulai  dikenal  sejak  tahun 1995, saat didirikannya Pabrikasi di Karawang, Jawa Barat. Saat ini adapun pabrikasi-pabrikasi di  Indonesia  pada  umumnya  masih  belum memenuhi  SNI  SII-0021-78  PUBI  1982, dimana  kuat  tekan  minimumnya  adalah 5000kg/cm2 atau 5Mpa.
Bata ringan memiliki keunggulan terhadap  cuaca  panas,  cuaca  dingin  dan  udara lembab.  Hal  inilah  yang  diharapkan  mampu diberikan  dinding  sebagai  salah  satu  pelindung rumah  atau  bangunan.  Bata  ringan  ini  mampu membuat  di  dalam  rumah  terasa  dingin  walau diluar  rumah  cuaca  panas.  Untuk  dapat memenuhi  kebutuhan  batu  bata  ringan  seiring dengan  peningkatan  jumlah  dan  perkembangan penduduk,  produksi  bata  ringan  pun  harus
ditingkatkan,  bukan  hanya  dalam  segi  jumlah tetapi juga mutu yang dihasilkan secara efektif. Bata beton ringan dapat diketahui bahwasannya bahan-bahan  yang  digunakan  adalah  semen, pasir,  dan  air.  Disamping  itu  banyak  dalam pembuatan bata beton ringan ini dengan bahan- bahan  yang  sering  dipakai  pada  umumnya  dan kuat  tekannya  dibawah  rata-rata.  Untuk  itu adapun  bahan  penambah  untuk  mencapai  kuat tekan  tinggi  pada  bata  beton  ringan  ini  adalah zat additive sikament  NN dan  zat Foam  Agent (Busa).
Bata  ringan  ini  umumnya  yang  beredar dipasaran banyak yang tidak sesuai standar SNI SII-0021-78  PUBI  1982.  Jadi  bila  terjadi human  error atau  kejadian  lainnya  bata  itu sendiri  biasanya  terjadi  rapuh,  patah,  retak  dan lain  sebagainya.  Beton  yang  kuat  tentulah memiliki  kriteria  material-material  pilihan  atau yang  baik  jenisnya.  Beberapa  campuran  dalam membantu  kuatnya  beton  sangatlah  banyak, terutama pada zat additive sikament NN dan zat Foam  Agent (Busa).  Jadi  peneliti  ingin menganalisa hasil dari campuran beton menggunakan zat additive sikament NN dan zat Foam  Agent (Busa)  pada  bata  beton  ringan, karna  dengan  membuat  campuran  beton  biasa menggunakan zat additive sikament NN dan zat Foam  Agent (Busa)  kuat  tekannya  tinggi, apakah di bata ringan begitu juga. Karna belum ada  yang  mencoba  melakukan  pembuatan  bata beton  ringan  menggunakan  zat additive sikament  NN dan  zat Foam  Agent (Busa)  ini, maka  penulis  membuat  penelitian  tentang pengaruh  zat additive sikament  NN dan  zat Foam Agent (Busa) terhadap bata beton ringan. Dengan demikian penulis mencoba mengaplikasikannya  dalam  membuat  bata beton  ringan  dengan  menggunakan  material pasir  yaitu  pasir  gunung  yang  berlokasi  di Lubuk Alung. Apakah bisa menambahkan kuat tekan bata ringan atau tidak.
METODE PENELITIAN
Penelitian  merupakan  semua  kegiatan pencarian, penyelidikan, percobaan, dan pengujian  secara  ilmiah  dalam  suatu  bidang tertentu  untuk  mendapatkan  pengaturan  baru atau interprestasi (tafsiran) baru dari pengetahuan yang ada, (M.Nazir, Ph.D, 1993).
Penelitian  ini  bersifat  eksperiment  yang dilaksanakan  di  laboratorium  teknik  sipil Institut  Teknologi  Padang  (ITP).  Adapun diagram  kegiatan  penelitian  untuk  tahun pertama  dan  ke  dua  digambarkan  dengan fishbond diagram dalam gambar 1.
Gambar 1 Fishbond diagram kegiatan penelitian
Penelitian dilakukan dengan tahap pekerjaan pekerjaan sebagai berikut
1. Analisa Bahan
2. Pembuatan benda uji tersebut.
3. Pengujian dengan Kuat Tekan.
4. Hasil  pengujian  dan  analisa  data  untuk masing-masing benda .
5. Pembuatan laporan dan penulisan artikel.
6. Pengiriman artikel ke jurnal dan mengikuti seminar lokal atau nasional.

## Sample Penelitian
Pembuatan benda uji yang akan digunakan  berbentuk  cetakan  bata,  sampel  tiap variasi  campuran  yang  berbeda  dengan  umur beton    3,  14  dan  28  hari.  Seperti  di  tabel berikut:
Tabel 1  Jumlah Sample Benda Uji Variasi Campuran Beton Waktu Pengujian Jumlah 3 hari 14 hari 28 hari Beton Normal 3 3 3 9 Cause Effect Design benda uji Mix Desaign Hasil pengujian dan Pembahasan Didapatkan kekukuatan tekan, batu bata Trial Mix dan Penambahan zat additive sikament NN dan zat Foam Agent (Busa)
Uji Tekan benda
uji
Campuran dengan SIKA NN 05%  terhadap berat campuran beton 3 3 3 9 Campuran dengan SIKA NN 15%  terhadap berat campuran beton. 3 3 3 9 Campuran dengan SIKA NN 25%  terhadap berat campuran beton. 3 3 3 9 Sikament NN 0,05 Pengeras 0,13 % Foam Agent 0,07 % Dari Berat Semen + Air 11 11 Total Jumlah Sample 47 Pemeriksaan Sifat Fisik Material 1. Pemeriksaan analisa ayakan
2. Pemeriksaan berat isi pasir
3. Pemeriksaan berat jenis
Perencanaan Campuran Bata Ringan Cara  menentukan  komposisi  campuran  bata ringan  berdasarkan  penelitian  sebelumnya memiliki  volume  rasio  antara  semen  dan agregat. Tabel 2 Benda Uji Bata Ringan Variasi benda Uji perbandingan Total Benda Uji Semen (kg) Pasir (kg) Air (grm/L) Zat additive sikament NN % 3 Hari 14 hari 28 hari 0% 0,775 2,321 0,426 0 3 3 3 5% 0,775 2,321 0,426 0,02 3 3 3 15% 0,775 2,321 0,426 0,05 3 3 3 25% 0,775 2,321 0,426 0,09 3 3 3 Total 36 Sumber : data perencanaan Tabel 3 Benda Uji Bata Ringan Variasi benda dari Sikament NN perbandingan Total Benda Uji Semen (kg) Pasir (kg) Air (grm/L) Zat Foam Agent (Busa) dari volume air dan Volume Semen 5 % 28 hari 5% 3.18 2,321 0,426 Pengeras No.1 0,13 %, Pengeras No.2 0,13 % Foam Agent 0,07 % Dari Berat Semen 11 Total 11
Sumber : data perencanaan

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## Tabel 4 Analisa Ayakan Pasir Gunung
SIEVE SIZE WEIGHT CUMULATIVE ( % ) PASSING SPEC STD (mm) ALT ( Inch ) RETAINED (gr) RETAINED (gr) RETAINED (gr) (%) PASSING ( % ) 4.75 #4 0.00 0.00 0.00 100.00 100 2.36 #8 13.20 13.20 2.64 97.36 97 1.18 #16 29.30 42.50 8.50 91.50 92 0.6 #30 47.80 90.30 18.06 81.94 82 0.30 #50 91.50 181.80 36.36 63.64 64 0.15 #100 182.20 364.00 72.80 27.20 27 (Sumber: analisis data) FM (modulus kehalusan) = = 2,38 Gambar 2 grafik Zona 4
Dari  pengujian  ayakan  pasir  gunung yang  di  lakukan  di  dapatkan  angka  modulus kehalusan  (FM)  2,38.  Nilai  tersebut  telah memenuhi  standar SNI-1970-1990-F dengan nilai  standarnya  2,3-2,6  yaitu  pasir  gunung lubuk alung masuk dalam kategori pasir halus.
1. Berat Jenis Pasir Gunung Tabel 5. Data Berat Jenis No Uraian Berat (gr) 1 Labu Takar No. I 2 Berat Labu Takar 363,70
+ Benda Uji SSD 3 Berat Labu Takar 163,70 4 Berat Benda Uji SSD (B-C) 500 5 Berat Labu Takar + Air + Benda Uji 763 6 Berat Labu Takar + Air 659,30 7 Berat Benda Uji Kering (Oven) 453,30 (Sumber : analisis data) Dari hasil pemeriksaan di peroleh data sebagai berikut Berat jenis apparent (Berat Semu)= = 1,30 Berat jenis kering (Dry Basis) =
= 1,14
Berat jenis SSD (pori-pori basah)  = = 1,26 Penyerapan air x100 =
10,30% Berat isi pasir gunung
0 5 10 15 20 25 30 35 3 14 28 K u at T e ka n ( M P a) Hari 0% 5%
15% 25%
Berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan  agregat  merupakan  rasio  antara  berat agregat  dan  isi/volume.  Berat  isi  agregat diperlukan  dalam  perhitungan  bahan  campuran
beton,  apabila  jumlah  bahan  ditakar  dengan ukuran volume. Berdasarkan pengujian berat isi pasir  gunung  yang  dilakukan  dapat  dilihat dalam tabel 6. berikut ini :
Tabel 6 Data Berat Isi Pasir Gunung Gembur No. Pemeriksaan I (gr) II (gr) III (gr) A. Berat Tempat + Benda Uji 6606 6670 6666 B. Berat Tempat 3840 3840 3840 C. Berat Benda Uji (A - B) 2766 2830 2826 D. Volume Tempat 3000 3000 3000 E. Berat Isi Benda Uji (C:D) 0.922 0.943 0.942 F. Berat Benda Uji Rata-rata 0.936
(Sumber : analisis data) Kuat Tekan Bata Ringan Dilihat pada grafik :
Gambar 3 Grafik Kuat tekan Persentase Zat additive sikament NN
Dari  hasil  pemeriksaan  kuat  tekan  bata ringan  dengan  penambahan  Zat additive sikament  NN 0%,  5%,  15%  dan  25% pada sampel  yang  diuji  tekan  pada  umur  14  hari didapatkan  nilai  tertinggi  kuat  tekannya  adalah bata  ringan  dengan  campuran  Zat additive sikament  NN 25%  dengan  kuat  tekan  rata-rata adalah 28,33 MPa.
Berdasarkan  gambar  5.2  hubungan  4 variasi  campuran  Zat additive sikament  NN di peroleh  hasil  kuat  tekan  bata  ringan  rata-rata pada  umur  28  hari  bata  normal  di  peroleh  kuat tekan  rata-rata  sebesar  12,79  MPa,  dari penambahan  campuran  Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent (Busa) 5% untuk umur 28 hari terlihat pada tabel 7;
Tabel  7.  Pemeriksaan  Berat  Bata  Ringan  Persentase  zat additive sikament NN  dan  Zat Foam  Agent (Busa) terhadap pemakaian volume air diambil 5% rata-rata umur 28 hari.

## (Sumber Hasil Penelitian Laboratorium)
Berdasarkan  tabel  7  hubungan    variasi campuran Zat additive sikament NN, Zat Foam Agent  (Busa) terhadap  pemakaian  volume  air diambil  5%,  semen  5%  di  peroleh  hasil  kuat tekan  bata  ringan  rata-rata  pada  umur  28  hari 15,28 MPa.  Dengan di tambahnya Zat additive sikament  NN, Zat Foam  Agent  (Busa) menghasilkan  gaya  tolak  menolak  yang  cukup antar  partikel  semen  agar  tidak  terjadinya pengumpalan  partikel  semen    yang  dapat menyebabkan terjadinya rongga udara di dalam bata  ringan,  yang  akhirnya  akan    mengurangi kekuatan tekanan pada bata ringan tersebut.

## PENUTUP
Setelah  melakukan  analisa  pembuatan bata ringan dengan penambahan campuran Zat additive sikament NN, maka dapat disimpulkan bahwa :
1. Dari  pengujian  pasir  gunung  dari  Lubuk Alung  ini,  dapat  disimpulkan  bahwa  ada beberapa  pengujian  sifat  fisik  pasir gunung  yang  belum  memenuhi  standar spesifikasi  yang  ada  pada  pemeriksaaan berat  jenis  yang  di  tentukan.  Dengan  ini material pasir gunung tetap dipakai karna tujuan  dalam  penelitian  ini  agar  dapat mengetahui  pengaruh  kuat  tekan  dari campuran  Zat additive sikament  NN, dengan variasi yang telah direncanakan.
2. Dari  hasil  pemeriksaan  kuat  tekan  bata ringan dengan penambahan Zat additive sikament  NN, pada  tiga  variasi  dimana
tiap-tiap variasi tersebut memiliki umur rencana  yaitu  3  hari,  14  hari,  dan  28 hari  kuat  tekan  tertingginya  terdapat pada  umur  28  hari  dengan  variasi campuran Zat additive sikament NN 25% yaitu sebesar 28,33 Mpa.
3. Mutu  yang  dihasilkan  pada  pemakaian terhadap  pemakaian  hubungan    variasi campuran  Zat additive sikament  NN dan Zat Foam  Agent  (Busa), terhadap  hasil kuat  tekan  bata  ringan  rata-rata  pada umur 28 hari 15,28 MPa.
4. Pada  penelitian  ini  di  dapatkan  bata ringan yang relative ringan terdapat pada 25%  sebesar  1,822  gram.sedangkan  bata ringan Zat additive sikament NN dan Zat Foam  Agent  (Busa) ini  di  dapatkan  bata ringan  yang  relative  lebih  ringan  yaitu sebesar 1,492 gram.

## DAFTAR PUSTAKA
Amri,  S.  2005. Teknologi  Beton  A-Z, Universitas Indonesia, Jakarta.
Ariansyah  Pratama  Wily,  Anggraini  Retno, Zacoeb Achfas, Wahyuni Edhi S, Perbandingan Kuat Tekan dan Tegangan-Regangan  Bata  Beton  Ringan
Dengan  Penambahan  Mineral  Alami
Zeolit  Alam  Tertahan  Saringan  No.  80 dan Tertahan  Saringan  No.  200.
Rekayasa Sipil Vo l9,No.3 2015 ASTM  C  33-01, Standard  Specification  for Concrete Aggregates
Hakim, dkk, 1996. Dasar-dasar Ilmu
Tanah. Universitas Lampung, Lampung. Handayani,  Sri.  2010. Kualitas  Batu  Bata Merah  Dengan  Penambahan  Serbuk
Gergaji.  Jurnal  Teknik  Sipil  Dan
Perencanaan. Diakses 15 Oktober 2014
Hartono JMV, 1990, Teknologi Bahan
Bangunan  Bata  dan  Genteng ,  Balai Penelitian Keramik, UGM. Murdock,  JL.,  Brook.  MK  (1999), Bahan  dan Praktek Beton , Jakarta : Erlangga Shanti,  W,  M.,  dan  Winayati.  2017. Analisis Pengaruh  Penambahan  Sikament-NN Terhadap  Karakteristik  Beton. Jurnal Teknik  Sipil  Siklus,  Vol.  3,  No,  2, Oktober. Standar  Nasional  Indonesia  02-6820-2002 Tentang  spesifikasi  agregat  halus  untuk pekerjaan adukan da n plesteran dengan bahan dasar semen Standar  Nasional  Indonesia  15-2094-1991,
Bata Merah Pejal. Susatyo,  dkk.,  2014. Sampah  Sebagai  Bahan Baku  Pembuatan  Batu  Bata .  Prosiding Semnas  Entrepreneurship.  ISBN:978- 602-8047-99-9.